( ï38 ) 



200°. Celui du soufre est sensiblement le même pour les divers états allo- 

 tropiques à froid et pour les transformations successives qui se produisent 

 quand on le chauffe. L'azotate de potasse, l'iode, le sélénium fondent sans 

 qu'aucune variation se produise dans les propriétés magnétiques et divers 

 sels ont un coefficient constant entre 20'^ et 45o°. 



» Le phosphore ne se comporte pas exactement de même, le phosphore 

 rouge ayant un coefficient d'aimantation plus faible que le phosphore 

 blanc; mais les coefficients de chacune de ces variétés allotropiques ne 

 sont pas non plus influencées par les variations de température. 



)) L'antimoine déposé électrolytiquement a un coefficient beaucoup 

 plus faible que l'antimoine ordinaire. 



» Enfin, pour l'antimoine et le bismuth, le coefficient d'aimantation 

 diminue rapidement en valeur absolue quand la température augmente. 



» Le bismuth a été l'objet d'une étude complète; les expériences nom- 

 breuses ont porté sur des échantillons parfaitement purs, préparés par voie 

 éiectrolytique. 



» Entre 20" et 278° la variation du coefficient d'aimantation est parfaite- 

 ment linéaire et peut être représentée par la formule 



lo^Kf = — i,35[r — 0,001 15(^ — 20)]. 



» Au point de fusion, à l'état solide, on a lo^KaT.! = — o, 957, c'est- 

 à-dire que le coefficient vaut alors les ^ de sa valeur à 20°. Par fusion du 

 bismuth le coefficient d'aimantation devient vingt-cinq fois plus faible 

 (voir la figure). Le changement est absolument brusque et correspond 

 exactement au phénomène delà fusion. Enfin de 273'* à 400" le coefficient 

 extrêmement petit du bismuth fondu reste invariable et l'on a dans cet in- 

 tervalle de température io°R = — o,o38. 



» Les résultats obtenus pour les corps diamagnétiques sont intéressants 

 à comparer à ceux donnés par les corps magnétiques. J'ai donné récem- 

 ment la loi de variation du coefficient de l'oxygène; j'ai étudié, dans des 

 recherches encore inédites, les sels magnétiques tels que ceux de manga- 

 nèse et de fer, les métaux tels que le palladium et le platine, et enfin un 

 dernier groupe comprenant le fer, l'acier, la fonte, le nickel et le fer 

 aimant à leur état faiblement magnétique, à des températures supérieures 

 à leur température de transformation. 



» Pour tous ces corps magnétiques le coefficient d'aimantation diminue 



